( i8oi ) 



pour achever la décomposition du feldspath lithique, la totalité de la glu- 

 cine employée se retrouve dans la phénacite obtenue. 



» Les cristaux de phénacite artificielle sont rhomboédriques. L'angle 

 du rhomboèdre, que les stries nombreuses des surfaces empêchent de 

 mesurer avec précision, a été trouvé compris entre ii6°25' et ii6''45', 

 l'angle de la phénacite naturelle étant de i iG°36'. 



» Formés à une température voisine de 600", les cristaux ont pour forme 

 dominante le rhomboèdre primitif et portent de très petites facettes répon- 

 dant aux symboles b' , d' , e-, quelquefois au symbole cP. Des cristaux qui 

 ont été obtenus à une température voisine de 1000° avaient pour forme 

 dominante le prisme d', terminé par le pointement rhomboédrique/j. 



» Les cristaux rhomboédriques ou prismatiques sontuniaxes et positifs; 

 les lames taillées perpendiculairement à l'axe principal donnent des an- 

 neaux réguliers dans la lumière polarisée convergente. 



» Une trace d'oxyde de vanadium communique à nos cristaux une colo- 

 ration verdàtre, d'intensité variable. Ces cristaux sont infusibles, inatta- 

 quables par les acides ; ils ne résistent cependant pas à chaud à l'action 

 prolongée d'un mélange d'acides sulfurique et fluorhydrique concentrés. 



» L'analyse a donné, pour la composition de la phénacite artificielle : 



Trouvé. Calculé. 



Silice 54,5 54,3 



Glucine 45 > 6 45 , 7 



100,1 100,0 



» IL On obtient l'émeraude en employant comme agent minéralisateur 

 le molvbdate acide de lithine. On mélange intimement : 



Silice 13, 5o6 



Alumine 3,58o 



Glucine 2 , 64o 



» L'échantillon que nous faisons passer sous les yeux de l'Académie a 

 été coloré par l'addition de oS'',6oo d'oxyde de chrome, dont la plus grande 

 partie d'ailleurs est restée dans la gangue. 



» Le mélange, placé au fond d'un creuset de platine, est recouvert de 

 92S' de molybdate acide de lithine (contenant 2^'î,25 d'acide pour i équi- 

 valent de lithine). 



» On chauffe le tout dans le moufle au rouge très sombre, strictement 

 nécessaire à la fusion du molybdate; au bout de vingt-quatre heures, on 



I 



